## PENGARUH WAKTU SPIN COATING TERHADAP STRUKTUR DAN SIFAT LISTRIK SEL SURYA PEWARNATERSENSITASI
Desi Susanthy *), Gusnedi **)  dan Zulhendri Kamus **)
* ) Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UNP ** ) Staf Pengajar Jurusan Fisika FMIPA UNP email: desisusanthy14@gmail.com dan desisusanthy@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Energy crisis that hit the world can be perceived by the people of Indonesia. Alternative solution to this problem needs to be done such as utilizing solar energy. Solar Cells Dyes sensitized is a device that converting  solar  energy  to  electrical  energy  by  using  the  interaction  of  photons  with  the  photosensitizer. Generally, the solar cell is composed of electrodes, dye, electrolyte, and semiconductors.  In this research, Dye  use  mangosteen  peel.  The  purpose  of  research  is  to  determine  the  effect  of  film  thickness  on  the electrical properties of the solar cell. Based on the results of measurements and data analysis, there are of research  such  as  of  spin  coating.  There  are  sereval  result  of  research  such  as;  first,  varying  thickness depending time of  spin coating. Thickness of sample are 67.8 µm for 2 minutes, 66.1 µm for 4 minutes, 63.0 for 6 minutesand 59.6 µm for 8 minutes; second,   absorbance value of dye with 338.17 nm wavelenght is 2.270; the last, the samples produce 20 µA current and 130 mV voltage for 67.8 µm film thickness,  500 µA and 213 mV for 66.1 µm, 18 µA and  15 mV for 63.0 µm and 12 µA current and 1.7 mV for 59.6 µm .
Keywords: TiO2 thin film, method of spin coater, DSSC, natural dye, fotosentitizer.

## PENDAHULUAN
Sel  surya  adalah  pengubahan  energi matahari  menjadi  energi  listrik.  Sel  surya  pertama kali  dikembangkan  oleh  Grätzel  sehingga  disebut juga sel Grätzel. Beberapa kelebihan dari sel surya ini  adalah  tanpa  menggunakan  alat  yang  begitu rumit    dan  mahal  sehingga  biaya  fabrikasinya tergolong lebih murah. Bentuk umum dari struktur ini  berbentuk  sandwich,  terdiri  dari  TiO2  terserap dye  dan  elektroda  lawan  diapit  oleh    elektrolit. Proses  sel  surya  ini  sangat  berbeda  dengan  sel surya  berbahan  dasar  silikon,  pada  sel  surya  yang menggunakan  dye  sebagai  penangkap  cahaya foton,  foton  tersebut  melekat  dan    bekerja  pada permukaan  partikel  TiO2  yang  diserap  oleh  dye. Peran  dye  dalam  hal  ini  sebagai  donor  elektron yang dibangkitkan ketika menyerap cahaya, seperti fungsi klorofil pada proses fotosintesis.
1. Material DSSC a. Subtrat kaca ITO Substrat yang digunakan pada DSSC yaitu jenis  ITO (Indium  Tin  Oxide)  merupakan kaca  transparan  yang  bersifat  konduktif. Substrat  pada  kaca  itu  sendiri  berfungsi sebagai  pelindung  sel  surya  dan  tempat mengalirnya muatan yaitu lapisan konduktif.
b. Molekul dye yang terserap oleh
semikonduktor
Biasanya  digunakan  dye  sintesis  dan  dye alami.  Terdiri  dari  dye  sintesis  biasanya menggunakan  organik  logam  dengan
kandungan ruthenium komplek, namun zat warna sintesis  ini  cukup  mahal.  Namun zat  warna  yang  terdiri  bukan  dari  sintesis dapat  diperoleh  dari  ekstrak  tumbuhan berupa daun, akar, batang, dan buah. Zat  warna  yang  menghasilkan  arus  dan tegangan tertinggi terdapat pada kol merah dengan arus 5,6 µA dan 7,2  µA tegangan 500 mV dan 510 mV. Garcinia mangostana  merupakan  salah  satu  nama buah  yang  cukup  terkenal  yaitu  manggis. Dapat  menyerap  spektrum  cahaya  dan cocok dengan pita energi TiO 2 merupakan Ciri-ciri  dari  karakteristik    zat  warna  dye yang  sangat  penting  digunakan.  Senyawa yang terdapat pada tumbuhan yaitu berupa antosianin  ternyata  mampu  dijadikan sebagai sensitizer.
c. Larutan elektrolit Elektrolit  yang  sering  digunakan  sebagai pasangan  redoks  dalam  pelarut  adalah pasangan I - /I 3- . Dialam TiO 2 terdapat tiga fasa  yaitu  rutile,  anatase,  dan  brookite. Untuk  aplikasi  pada  DSSC,  TiO 2 yang biasa  digunakan  berfasa  anatase  yang mempunyai sifat fotoaktif  lebih besar.
d. Katalis counter elektroda Katalis  dibutuhkan  untuk  mempercepat reaksi proses reduksi triiodide pada subtrat kaca.
Prinsip  kerja  DSSC  adalah    pada  saat Foton yang terserap oleh zat warna akan tereksitasi
oleh  zat  wrna  tersebut.  Pada  saat    ini  terdapat energi  yang  cukup  untuk  pindah  menuju  pita konduksi  dari  TiO2  oleh  elektron.  Akibatnya  di elektroda  mengalirlah  elektron.  Fungsi  elektrolit membawa  kembali  elektron-elektron  kembali  ke dye  yang  berasal  dari  counter  elektroda  (CE  )  . Lapisan  TiO 2 dengan  metoda  spin  coating,  teknik ini memanfaatkan fenomena reaksi gaya sentripetal yang  mengarah  keluar  pada  benda  berputar.  Gaya setripetal  adalah  suatu  benda  bergerak  melingkar maka  benda  akan  mengalami  gaya  yang  arahnya menuju  ke  pusat  lingkaran.  Besar  kecilnya  gaya sentripetal yang bekerja pada gel dipengaruhi oleh laju putaran spin-coater .
Sel  surya  disinari  oleh  cahaya  yang memiliki  energi  photon  lebih  besar  dari  energi band  gap  material  tersebut  ,maka  akan  terbentuk pasangan  elektron  –  hole.  Jika  sinar  datang memiliki intensitas I dan frekuensinya f jatuh pada permukaan solar sel dengan sensitif area A , maka seluruh  cahaya  yang  diserap  oleh  solar  sel  akan menghasilkan  pasangan  elektron  –hole  dengan efisiensi  kuantum ɳ .  Pengukuran  arus  dan tegangan  dengan  hasil  dari  pengukuran  tersebut adalah efek fotovoltaik yang memanfaatkan cahaya dari sinar foton.

## METODE  PENELITIAN
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah
metode sol-gel - spin coating,
Spektrofotometer  Uv-Vis,  Megnetic  stirer,  neraca digital,  oven,  multimeter  digital,  SEM  (Scaning Elektron Mikroskopi), dan lux meter.
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kulit  manggis,  kaca  konduktif,  metanol, asam  asetat,  aquades,  serbuk  TiO 2 ,  PVA, asetonitril,  potassium  iodia  (KI),  iodide  (I 2 )  dan bahan pembantu lainnya.
Sampel pada penelitian ini adalah  sel surya yang dibuat dengan tahapan sebagai berikut:
a. Nilai  absorpsi  dari  zat  warna  yang  berupa kulit manggis.
Penelitian  ini  melakukan  pengujian  pada  sel surya  dilakukan  pengujian  karakterisasi larutan dye dengan  menggunakan    UV-Vis. Zat  dye  yang  diuji    yaitu  ekstrak  kulit manggis.  Adapun  pembuatan  Larutan  Zat Warna yang dilakukan sebagai berikut: Zat  warna   ditimbang  sebanyak  20  gram  lalu dihaluskan  dengan  mortar,  direndam  dengan 10  ml  methanol,  1,4  ml  asam  asetat  dan  8,4 ml  air  selama  24  jam.  Selama  perendaman, larutan  ekstrak  kulit  manggis  disimpan  di tempat  gelap.  Setelah  direndam  selama  24 jam, selanjutnya ekstrak disaring menggunakan  kertas  saring  lalu  disimpan
kedalam botol berwarna agak gelap atau botol yang telah terlapisi aluminium foil. Selanjutnya  zat  warna  kulit  manggis  ini  diuji dengan menggunakan UV-Vis untuk absorbsi dan panjang gelombang.
b. Ketebalan  lapisan  tipis  sel  surya  pewarna tersensitasi
1. Persiapan bahan
Pada  penelitian  ini  bahan-bahan  yang digunakan dalam pembuatan sel surya zat pewarna  ini  adalah:  Serbuk  TiO 2 ,  asam asetat,
acetonitril, polyvinyl alcohol(PVA),  potassium  iodia  (KI), iodide  (I 2 ),  methanol  95%,  aquades  dan zat warna yang dari kulit manggis.
2. Persiapan alat Adapun  alat  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  gelas  kimia,  tabung ukur,  pipet  tetes,  kaca  konduktif  (TCO), pengaduk  magnetic,  cawan  petri,  mortar, selotip,  oven,  multimeter  digital,  dan ampermeter.
3. Pembuatan pasta TiO 2
TiO 2 dideposisikan  dengan  teknik  lapisan tipis,  sebelumnya  TiO 2 dalam  bentuk bubur  pasta  dengan  metoda  spin  coating untuk  deposisi  pasta,  yaitu  dengan prosedure  pembuatan  sebagai  berikut: Polyvinyl  alcohol  (PVA)  sebanyak  0.5 gram  ditambahkan  ke  dalam  5  ml  air, kemudian diaduk pada                C, akan  berfungsi  sebagai  perekat  dalam pembuatan  pasta.  Bubuk  TiO2    sebanyak 4.5  gram  ditambahkan  kedalam  suspense tersebut. Kemudian digerus dengan mortar sampai terbentuk pasta.
4. Pembuatan Elektroda Pasta  TiO 2 dideposisikan  pada glass konduktif yang  telah  diberi  perekat  pada bagian  masing-masing  sisi  agar  tidak bergeser  pada  tempat  deposisi  sehingga luas  mencapai  1  cm 2 .  Deposisi  pasta tersebut  dilakukan  dengan  teknik spin coater hingga  mencapai  ketebalan  7  –  10 μ   .  K c   y ng  s d h     l  isi  TiO2 disintering  dalam  oven  pada  suhu 450  °C lebih kurang setengah jam, lalu dinginkan dengan  suhu  700  °C.  Permukaan  glass konduktif  yang  sudah    berlapis  TiO 2 direndam  dalam  ekstrak  kulit  manggis dalam  cawan  petri,  selama  satu  hari disimpan  pada  tempat  yang  gelap. Permukaan  kaca  direndam,  lalu  dengan menggunakan etanol subtrak dicuci kembali, lalu pada bagian luar dikeringkan dengan  menggunakan  tissue.  Selanjutnya lapisan  tipis  di  oven  pada  suhu  450°C
selama  30 menit, dan  lapisan  tipis  siap  di uji  struktur  dan  ketebalannya  dengan menggunakan  SEM  ( Scanning  Elektron Mikroskopi ).
c. Pengukuran  terhadap  arus  dan  tengangan keluaran, proses nya sebagai berikut:
1) Larutan elektrolit Dicampurkan  0,8  gram  (0,5M)  kalium iodide  kedalam  10  ml  acetonitril  lalu diaduk. Ditambahkan 0,127 gram (0,05M) iodine  (I 2 )  kedalam  larutan  tersebut diaduk,  larutan  disimpan  dalam  botol tertutup.
2) Pembuatan Elektroda Pembanding Lapisi permukaan glass konduktif dengan pensil  grafit  hingga  rata.  Pada  bagian konduktifnya,  l l   s        di  n s  n l  ih      ng        ni   d ng n  s h C,  agar  grafit  pensil  membentuk  sudut kontak  tinggi  dengan  partikel  karbon  dan dengan ITO.
3) Perangkaian Alat Elektroda  kerja  subtrak  yang  siap  dimana bagian  konduktif  berhadapan  dengan elektroda  pembanding  kemudian  kedua sisi  tersebut  ditempeli  satu  dengan  yang lain,  sehingga  elektroda  pembanding berhadapan  dengan  subtrak  TiO 2 ,  lalu  di antara  elektroda  kerja  dan  elktroda pembanding  ditambahkan  2  tetes  larutan elektrolit.  Dan  langkah  akhir  dijepit dengan  klip  binder,    lalu  kedua  ujungnya dijapit dengan capit buaya seperti gambar 1.
Gambar 1. Pengukuran arus dan tegangan
Pengukuran  arus  dan  tegangan  ini  memakai potensio dengan tahanan 10K untuk mendapatkan arus dan tegangan yang stabil.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  data  dikumpulkan  dan  diperoleh secara  langsung  dengan  pengukuran  pada  sampel sel surya dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:
a. Menentukan panjang gelombang maksimum absorbsi dye pada spektrum cahaya tampak,
dilakukan dengan cara zat warna yang telah diekstrak diletakkan pada kuvet UV-Vis.
b. Menentukan  ketebalan  lapisan  tipis  sel surya. Alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan  lapisan  tipis  sel  surya  ini digunakan SEM (scanning elektron microskop).
c. Mengukur  arus  dan  tegangan  keluaran digunakan multimeter digital.

## Teknik Pengolahan Data
Dari  hasil  pengukuran  didapat  data  nilai intensitas relatif maksimum.
a. Panjang  gelombang  maksimum  absorbsi dye pada spektrum cahaya tampak, dilakukan dengan cara zat warna yang telah diekstrak pada pengukuran alat spektrofotometer  UV-Vis, disini kita dapat memperoleh  energi  gap  penyerapan  pada dye tersebut dengan rumus:
E= (αhv) V  ..................................(1)
b. Ketebalan dari lapisan tipis yang dideposisikan  dengan  metoda  spin  coating digunakan  alat  SEM,  dimana  keempat sampel  mempunyai  variasi  waktu  deposisi dengan  ketebalan  yang  berbeda.  Data  yang diperoleh  di  plot  dengan  grafik  hubungan antara waktu dan ketebalan lapisan tipis.
c. Teknik  analisa  data  dilakukan  dengan memplot  grafik  hubungan  antara  tegangan keluaran sumbu x dan arus pada sumbu y.

## HASIL  PENELITIAN

## Pengukuran  panjang  gelombang  absorbsi  zat warna kulit manggis
Pengukuran  ini  dengan  tujuan  adalah  untuk mengetahui  spektrum  karakteristik  absorbsi  yaitu rentang  panjang  gelombang  cahaya  yang  mampu diserap  baik  oleh  suatu  bahan  dan  pada  saat karakterisasi didapatkan panjang gelombang penyerapan  dari  sampel  dengan  dye  berupa  kulit manggis dengan data sebagai berikut:
Tabel  1. Data  panjang  gelombang  dan absorbsi dari dye kulit manggis
Berdasarkan  data  terlihat  bahwa  sampel  tersebut menyerap  panjang  gelombang  paling  kecil  305,01 nm  dan  panjang  gelombang  terbesar  338.17  nm. Dan  nilai  absorbansi  2.137  dan  absorsi  terbesar yaitu  2.270.  dari  data  tersebut  kita  dapat memperoleh  besar  kemungkinan  energi  gap  pada sampel.  Terlihat  pada  grafik  UV-Vis  terdapat puncak  pada  panjang  gelombang  338.17  nm.  Dan nilai absorbansi dari dye kulit manggis maksimum 2.270. Ketebalan lapisan tipis.
Molekul dalam keadaan dasar dapat menyerap  energi  sehingga  berada  dalam  keadaan tereksitasi.  Eksitasi  ini  yang  ditimbulkan  oleh absorbsi  panjang  gelombang.  Adapun  perhitungan energi  yang  terserap  dalam  sampel  dapat  terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Perhitungan Energi gap
Berdasarkan perhitungan energi penyerapan molekul  dye  tersebut  energi  maksimum  83.67  eV dimana  menandakan  bahwa  adanya  pigmen antocyanin  yang  ada  pada  kulit  manggis  dapat mengabsorbsi  cahaya  dengan  panjang  gelombang 338.17  nm  yang  masih  dalam  spektrum  cahaya tampak.
Ketebalan lapisan tipis Ketebalan sel surya dengan bentuk karakterisasi Pada  Gambar  3.  dapat  terlihat  ketebalan  pada masing-masing lapisan tipis berbeda-beda yaitu:
(1) (2)
(3) (4)
Gambar 3. Ketebalan lapisan tipis sel surya untuk masing-masing sampel
dari  karakterisasi  SEM  pada  masing-masing sampel    dengan  perbesaran  410x  dapat  terlihat ketebalan  67,8  µm,  pada  sampel  2  dengan
perbesaran  440x  terlihat  ketebalan  pada  sampel  2 berkisar  66.1  µm,  pada  sampel  3  dengan perbesaran  540x  dengan  ketebalan  63.0  µm  dan sampel  4  dengan  perbesaran  400x  diperoleh ketebalan  sampel  4  yaitu  59,6  µm,  hal  ini  dapat dirangkum dengan data sebagai berikut:
Tabel 2 . Ketebalan lapisan tipis variasi waktu Sampel   Waktu  kecepatan  Ketebalan
1 2 menit 1500 rpm 67.8 µm 2 4 menit 66.1 µm 3 6 menit 63.0 µm 4 8 menit 59.6 µm
Dari  Tabel  2.  terlihat  hubungan  waktu  deposisi dengan  ketebalan  diperoleh  semakin  lama  waktu deposisi dengan spin coating semakin tipis lapisan tipis  yang  terlihat  dari  pengukuran  SEM.  Adapun kecepatan  deposisi  yang  digunakan  sama  yaitu 1500 rpm.
Ketebalan  lapisan  tipis  sangat  berpengaruh pada  karakteristik  penyerapan  dye  sel  surya. Pengukuran  ketebalan  lapisan  tipis  dengan  variasi waktu  deposisi  pada  spin  coating  maka  diperoleh grafik pada gambar 4.
Gambar 4. Grafik hubungan lama waktu deposisi dengan ketebalan lapisan tipis
hubungan  lama  waktu  deposisi  lapisan  tipis  ini sangat  mempengaruhi  ketebalan  lapisan  tipis dimana  pada  Gambar  4.  Pada  waktu  2  menit ketebalan  lapisan  tipis  mencapai  67.8  µm  dan semakin  tipis  seiring  waktu  deposisi  dimana  pada waktu  deposisi  8  menit  ketebalan  lapisan  tipis mencapai 59.6 µm.
Struktur mikro permukaan lapisan tipis. Karakteristik SEM dilakukan untuk mengetahui  nanostruktur  dan  pori  pada  lapisan tipis  TiO2  yang  terdapat  pada  kaca  ITO.  Hasil SEM ditunjukkan pada Gambar 3.
(a) (b) 0 50 100 3.9 4.1 3.8 3.8 3.7 3.8  4  3.8 3.7 3.7 e n e rg i ( h v (e V )) panjang gelombang (αhv) 2 eV 0 5 10 55 60 65 70 w ak tu (m e n it ) ketebalan ( µm)
(c)                                         (d)
Gambar 5 . Lapisan tipis tampak atas
Permukaan lapisan tipis yang tampak pada Gambar 5.  dengan  perbesaran  yang  berbeda-beda  pada masing-masing sampel. Pada Gambar 5(a) merupakan  sampel  1.  dengan  perbesaran  5000x tampak pori-pori terlihat kecil, dan diselimuti oleh lapisan  dye  zat  warna.  Pori-pori  sampel  1  ini dengan  ketebalan  67,8  µm  terlihat  bentuk  dan ukurannya  hampir  sama.  Begitupun  pada  Gambar 5(b). bentuk pori-pori lapisan tipis ini terlihat jelas. Bagian  yang  tampak  dengan  perbesaran  15000x adalah  jelaslah  permukaan  lapisan  tipis  ini  tidak rata  dengan  adanya  bagian  yang  gelap  dan  ada bagian  yang  terang.  Ketebalan  permukaan  lapisan tipis pada  sampel  2 adalah  66.1  µm.  Pada  gambar 5(c)  terlihat  ada  bagian  yang  merata  pada  lapisan tipis  dan  ada  bagian  subtrak  yang  tidak  terlapisi lapisan TiO 2 dengan perbesaran 10000x, sedangkan  ketebalan  pada  sampel  3  ini  63,0  µm. Pada gambar  5(d) terlihat lapisan tipis ini semakin tipis dengan adanya bagian yang tidak merata pada permukaan  dengan  perbesaran  15000x  semua bagiannya tidak terlapisi. Ketebalan pada sampel 4 ini 59,6 µm.

## Sifat listrik sel surya.
Prototipe  sel  surya  tersensitasi  dye organik  akan  dilakukan  uji  arus  tegangan  listrik yang  dihasil  dengan  tujuan  akhir  didapatkan  sel surya  dengan  kriteria  terbaik.  Adapun  data  yang diperoleh dari penelitian dapat terlihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3 . Data arus dan tegangan Sampel   Tegangan (mV) Arus (µA) Luas (cm) 1 130 20 0,5 x1,2 2 213 500 0,6 x1,1 3 15 18 0,5 x1,3 4 1.7 12 0,6 x1,25
Berdasarkan data  yang ada  telihat hubungan arus dan  tegangan  masing-masing  sampel  dengan  luas lapisan  yang  berbeda.  Intensitas  cahaya  yang digunakan  pada  saat  penelitian  1680  lux.  Terlihat pada  sampel 2  dengan data tegangan  213 mV  dan arus  500  µA  mempunyai  hasil  yang  paling  ideal untuk sel surya.
Gambar 6. Grafik hubungan ketebalan dan arus
Berdasarkan  Grafik  6.  telihat  bahwa  hubungan ketebalan-arus  yang  dihasilkan  bervariasi  tapi masih  dalam  rentang  µA  begitu  juga  dengan ketebalan  yang  dihasilkanpun  bervariasi  dalam satuan  µm.  Arus  yang  tertinggi  dihasilkan  dari sampel 2 dengan arus 500 µA pada ketebalan 66.1 µm.
Hasil  hubungan  ketebalan-tegangan  sel surya dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Gafik hubungan ketebalan dan tegangan
Dari  grafik  hubungan  ketebalan-tegangan  dapat telihat bawah pada ketebalan sampel 2 menunjukkan  tegangan  maksimum  yaitu  213  mV pada ketebalan 66.1 µm. Jadi dari keempat sampel yang menhasilkan sifat listrik yang baik yaitu pada sampel 2 pada ketebalan 66.1 µm.
Gambar 8. Grafik hubungan arus dan tegangan
Dari grafik  8.  Terlihat  bahwa  sel  surya  untuk arus dan  tegangan  tertinggi  di  hasilkan  dari  sampel  2 dengan arus sebesar 500 µA dan tegangan sebesar 213  mV.    Tegangan  sel  surya    130  mV,  213  mV, 15 mV dan 1.7 mV untuk  setiap sampel sel surya. Nilai  tegangan  ini  setara  untuk  langkah  awal prototipe  sel  surya  skala  laboratorium,  dengan
-200 0 200 400 600 55 60 65 70 aru s (µ A ) ketebalan (µm) -50 0 50 100 150 200 250 55 60 65 70 te ga n ga n (m V) ketebalan (µm) -200 0 200 400 600 -100 0 100 200 300 A ru s ( µ A ) tegangan (mV)
perbandingan  hasil  peneliti  yang  terdahulu, memperoleh  nilai  tegangan  sebesar  540  mV. Sedangkan arus  sel  surya  20  µA,  500  µA,  18  µA, dan 12 µA.

## PEMBAHASAN
Pada  analisa  yang  telah  dilakukan  diperoleh hasil  dari  analisa  dengan  pembahasan  sebagai berikut:
Ketika  spektrum  cahaya  tampak  mengenai subtrak,  dengan  demikian  cahaya  dengan  panjang gelombang tertentu yang terserap. Dari setiap atom elektron  valensi  memegang  peranan  penting  di dalam suatu molekul  yang ada, sehingga terbentuk suatu  molekul  dapat  berpindah.  Dimana  suatu  zat menyerap cahaya tampak dan terjadilah perpindahan  elektron  keadaan  tereksitasi  dari keadaan  dasar,  yang  disebut  dengan  transisi elektron.  Pada    saat  cahaya  yang  diserap  berupa inframerah  maka  ikatan  dalam  suatu  molekul  bisa bergetar (vibrasi). Padahal gerakan berputar energi hanya  terjadi  pada  gelombang  energi  yang  rendah pada gelombang radio.
Karakterisasi  zat  warna  dengan  menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui panjang  gelombang  yang  dapat  ditangkap  larutan dye. Panjang gelombang penyerapan kulit manggis yang  terukur  pada  panjang  gelombang  338,17  nm menandakan  pigmen  antocyanin  yang  ada  pada kulit  manggis  dapat  mengabsorbsi  sinar  foton dengan  absorbsi  dan  panjang  gelombang    338.17 nm  terdapat dalam spektrum cahaya tampak.
Lapisan TiO2, dimana ketebalan akan meningkatkan  jumlah  dye  yang  dapat  terserap. Besarnya  kontak  antara  dye  dengan  cahaya  yang datang  akan  meningkatkan  arus  foton  yang dihasilkan  sehingga  performa  sel  juga  meningkat, disebabkan  karna  pengaruh  gaya  sentripetal  pada saat  penumbuhan  lapisan  tipis  dimana  kita memakai variasi waktu dan kecepatan pada sampel.
Ketebalan  pada  masing-masing  sampel  dengan variasi  waktu  penempelan  lapisan  tipis  pada pemakaian  alat  spin  coating  dan  kecepatan tertentu.  Dengan    tabel  2.  Tersebut  kita  dapat menarik  kesimpulan  bahwa  semakin  lama  variasi waktu  yang  dipakai  membuat  lapisan  tipis  akan semakin menipis. Hal ini dapat terlihat pada grafik 4.  hubungan  waktu  dan  ketebalan  lapisan  tipis. Hubungan ketebalan dan variasi waktu berbanding terbalik,  dimana  semakin  lama  waktu  yang divariasikan maka semakin tipis lapisan tipis  yang diperoleh.  Hubungan  ini  sesuai  dengan  prinsip gaya  sentripetal  pada  penumbuhan  lapisan  tipis, dimana  gaya  sentri  petal  yaitu  benda  bergerak melingkar maka benda akan mengalami gaya yang arahnya  menuju  ke  pusat  lingkaran.  Reaksi  dari gaya ini akan menyebabkan gel yang dideposisikan
pada  substrat  akan  tersebar  ke  seluruh  permukaan subtrat dan membentuk lapisan tipis. Semakin lama variasi  waktunya  semakin  tipis  penumbuhan lapisan tipis tersebut.
Arus  untuk  masing-masing  sampel  sebesar  20 µA , 500 µA ,18 µA dan 12 µA. Penyebab kecilnya arus  keluaran  yang  dihasilkan  dikarenakan resistansi  lapisan  elektroda  semikonduktor  TiO2 dan  elektrolit  yang  sangat  besar,  nilai  resistansi lapisan TiO2 dari hasil pengukuran dapat diketahui dalam  orde  megaOhm  (MΩ).  berdasarkan  nilai resistansi  yang  cukup  besar  mengakibatkan elektron  terinjeksi dari zat  warna  terhambat  cukup besar    di  dalam  lapisan  TiO2  sehingga  elektron yang  mengalir  menjadi  kecil  ke  rangkaian  luar, akibatnya  arus  yang  dihasilkan  juga  kecil.  Salah satu penyebab lainnya diakibatkan oleh fungsi dye yang  belum  optimal  sebagai  pembangkitan  dan injeksi  elektron  ke  lapisan  tipis  elektroda  TiO2. Nilai  arus  yang  didapat  jika  dibandingkan  dengan (maddu,  2007)  kol  merah  sebagai  dyenya  dimana I SC sebesar  5.6  μA,  dan  7.2  μA  sedangkan  Imaks didapatkannya  3.7  μA  dan  5  μA.  Dapat disimpulkan  dari  keempat  sampel  yang  dibuat sampel  yang  menghasilkan  arus  yang  bagus terdapat pada sampel 1, 2 dan 3. Sedangkan sampel 4  memiliki  arus  yang  jauh  lebih  kecil  dari  yang didapatkan oleh maddu,2007.
Tegangan  yang  didapatkan  130  mV,  213  mV, 15  mV  dan  1.7  mV.  Tegangan  yang  didapatkan jika dibandingkan dengan (maddu,2007) kol merah sebagai  dye-sensitizer  jauh  kecil,  dimana  500  mV dan 510 mV dan Vmax 362 mV dan 358 mV.
Hasil  dari  arus  dan  tegangan  untuk  masing- masing  sel  surya  masih  sangat  rendah  jika berbanding dari peneliti terdahulu. Rendahnya nilai konversi  terutama  akibat  rendahnya  arus  yang dihasilkan,  disebabkan  karena  nilai  hambatan resitansi  yang  besar  dari  kaca  ITO,  dengan  itu maka  dilakukan  pengurangan  ketebalan  lapisan tipis  sel  surya  untuk  mengurangi  tingginya  nilai resistansi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Puncak  Grafik  UV-Vis  terdapat  pada panjang gelombang 338.17 nm
menandakan  bahwa  kulit  manggis  yang menggandung  pigmen  antocyanin  dapat mengabsorbi  sinar  foton  dengan  panjang gelombang  338.17  nm  yang  masih terdapat dalam spektrum cahaya tampak.
2. Ketebalan lapisan TiO2 akan meningkatkan  jumlah  dye  yang  dapat terserap.  Besarnya  kontak  antara  dye dengan cahaya yang datang akan meningkatkan  arus  foton  yang  dihasilkan sehingga  performa  sel  juga  meningkat. Ketebalan  sel  surya  dengan  bentuk karakterisasi SEM berkisaran (a) 67.8 µm (b) 66.1 µm (c) 63.0 µm dan (d) 59.6 µm.
3. Berdasarkan pengukuran nilai arus terbesar  diperoleh  500  µA  dan  tegangan yang didapat 213 mV.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih disampaikan kepada Bapak Drs. Gusnedi, M.Si dan bapak  Zulhendri  Kamus  S.Pd,  M.Si  atas  ilmu  dan bimbingannya dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN
[1]Akhlus, syamsir.2009. Pengaruh hubungan seri- paralel  pada  rangkaian  sel  surya  pewarna tersensitasi. Surabaya : ITB
[2]Eka  Wulandari,  Henni.2012.  studi  awal  dye sensitiser  solar  sel  dengan  ektrak  bunga sepatu (hibiscus  rosa  sinensis  l) sebagai  dye sensitizer  dengan  variasi  lama  absorpsi  dye.
Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
[3]Grätzel,  M.,  dan  R.,  Durrant,  2006, Dye- Sensitised  Mesoscopic  Solar  Cells ,  chapter  8, 503-506.
[4]Hao, sancun. 2006. Natural dyes as photosensitizers  for  dye-sensitized  solar  cell. Journal of  Solar Energy Vol 80,  209–214
[5]Hasbullah  M.T.2009.Dasar  konversi  energi. Elecktrikal engineering dept energy
conversion system. FPTK UPI
[6]Hil  n, C     d n S ’diy h, A in   s.2 1 . Analisis Pemanfaatan Anthocyanin
Tumbuhan Tropis sebagai Sensitizer pada Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC).ITB
[7]H  ng  d  ,  “ Preparation  of  a  Novel  Polymer Gel  Electrolyte  Gel  based  on  N-methyl- quinoline Iodide and Its Application in Quasi- Solid-State Dye-Sensitized Solar Cell ”, J. Sol- Gel Sci, 2007.
[8]Jung,Hung  Suk  dkk.2005. Natural  dyes  as photosensitizes  for  dye-sensitizer  solar  cell. Journal of solar Energy. Vol 80,209-214.
[9]Maddu,  Akhiruddin,  Mahfuddin  zuhri  dan irmansyah. 2007. Penggunaan ekstrak antosianin  kol  merah  sebagai  fotosensitizer pada  sel  surya  nanokristal  tersensitasi  dye. Bogor. ITB
[10]Ningsih, Rachmawati. Karakteristik ekstrak teh hitam dan tinta cumi-cumi sebagai fotosensitiser Pada  Sel  Surya  Berbasis
Pewarna Tersensitasi. UIN MALIKI: Malang
[11]Pancaningtyas, lidia & akhlus, syafsir. Peranan elektrolit pada performa sel surya tersensitizer. Surabaya: ITS keputih_sukolilo.
[12]Kuswanti,nur.2008.  Contextual  Teaching  and Learning  Ilmu  Pengetahuan  Alam.Jakarta: Pusat  Perbukuan,  Departemen  Pendidikan Nasional.
[13]Rahmadhani, kholid. 2009. Pengaruh hubungan seri-paralel pada rangkaian sel surya pewarna tersensitasi (SSPT) terhadap efesiensi konversi energi  listrik. surabaya: ITS- november.
[14]Ramdhani, Husein Slamet.2012.Pembuatan Sel Surya  TiO2  Tersensitisasi  Dye  Padat  Dengan Elektrolit Polimer. Bogor: IPB
[15]Septina  wilman.2007.  Pembuatan  prototype solar  cell  Murah  dengan  bahan  organic ionganik( dye sensitizerd solar cell).ITB
[16]Smestad,  G.P.,  dan  Gratzel,  M.,  1998, demonstrating electron transfer and nanotecnologi  :  a  natural  dye  sensitized nanocrystalline  energi  converter.  J.Chem. Educ., 75, 752-756.
[17]Suhandi, Andi & Rusdiana, dadi.2010.PEMBUATAN  SEL  SURYA  TIO2 NANOKRISTAL BERBAHAN DASAR EOSIN  Y  SEBAGAI  MATERIAL  DYE.
Universitas Pendidikan Indonesia.
[18]Sukma  Widya  Kumara,  sukma.  2012.  Studi awal fabrikasi dye sensitiser solar cell dengan ektsrak  daun  bayam  (amaranthus hybridus l.) sebagai  dye  sensitiser  dengan  variasi  jarak sumber  cahaya.  institut  Teknologi  Sepuluh Nopember:Surabaya
[19]Sulisyanto,  heri. Wiyono, edy.2008.ilmu pengetahuan alam. Jakarta: pendidikan nasional
[20]Sunarti,  titin.2004. usaha  energy  dan  daya . Jakarta: departement pendidikan nasional
[21]W ng  Song,  d  ,  “ TiO2  films  prepared  by micro-plasma  oxidation  method  for  dye- sensitized  solar  cell ”,  El   ochi i   Ac      ,
2007.
[22]WWW3.petra.ac.id/library/cari_bahan.php
[23]Zamrani R.A.2013.Pembuatan Dan Karakterisasi  Prototipe  Dye  Sensitized  Solar Cell  (DSSC)  Menggunakan  Ekstraksi  Kulit
Buah  Manggis  Sebagai  Dye  Sensitizer Dengan  Metode  Doctor  Blade.  Institut Teknologi Sepuluh Nopember:Surabaya